Modellen ska stöttas upp i kolven. Den är redo för smyckesgjutningsprocessen. Obs: I videon är de överflödiga silverdelarna andra smycken som går tillsammans med bältesspännet. De är inte extra sprues eller nödvändiga tillägg. Följ instruktionerna för vilken investeringsform du väljer att köpa – det bör vara en enkel uppsättning mätningar.  Använd en mask eller respirator närhelst det är möjligt när du arbetar med detta pulver – det är inte säkert att andas in. Gå vidare när du har blandningen konsistens pannkaka smet. Om du inte har en vakuumförsegling kan du bara låta den sitta i 10-20 minuter. Luftbubblor kommer att skapa hål, som kan tillåta metallen att sippra in och skapa en pock-märkta sista bit smycken. Du kommer att helt innesluta din mögel i gips. Omvakuera blandningen för att göra sig av med eventuella sista, små bubblor innan du går vidare. Vira ett lager kran runt kolvens topp, så att halva tejpen sitter över läppen och hjälper till att hålla gipset från att bubbla över. Följ de exakta instruktionerna och torktiden för din gipsblandning innan du går vidare. När du är klar, ta bort tejpen och skrapa eventuella överskott gips från toppen av mögel. Observera att olika gips kan ha olika temperaturer. Du ska dock inte vara på något mindre än 1100. Detta kommer att härda formen och smälta bort vaxet, lämnar en ihålig kammare i mitten av gjutna smycken mögel.  Detta kan ta upp till 12 timmar. Om du har en elektronisk ugn, försök att ställa in den för att långsamt höja temperaturen upp till 1300. Detta kan bidra till att förhindra sprickbildning. Se till att det varma vaxet lätt kan läcka ut ur formen, och att det inte finns något som hindrar det. Om det inte finns något i vägen, skaka kolven försiktigt för att se till att allt vax kommer ut. Det ska finnas en pöl vax i kolvens behållare eller i ugnens botten. Se till att du har skyddshandskar och skyddsglasögon.
Säkra vaxmodellen till botten av en gjutkolv med hjälp av mer smält vax. Blanda de torra ingredienserna i gipsbaserade investeringsformmaterial med vatten, enligt tillverkarens anvisningar. Placera investeringsformen i en vakuumkammare för att avlägsna eventuella luftbubblor. Häll investeringsformblandningen i kolven, som omger vaxmodellen. Låt investeringsformen ställa in. Placera hela kolven i en ugn som är inställd på ca 1300 grader F (600 grader C). Avlägsna kolven från ugnen medan den är varm, och kontrollera botten av formen för hinder.